## PERBEDAAN TEKNIK MORDANTING TERHADAP HASIL PENCELUPAN BAHAN KATUN PRIMISIMA MENGGUNAKAN WARNA ALAM EKSTRAK DAUN
LAMTORO ( Leucaena leucocephala ) DENGAN MORDAN KAPUR SIRIH
Khusnia Zulikah 1* , Adriani 2*
Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga Fakultas Pariwisata dan Perhotelan
Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamta, Air Tawar Padang, Kel. Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Kode Pos 25171 Sumatera Barat. Indonesia Email: khusniazulikah@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 1) nama warna ( hue ) 2) gelap terang warna ( value) 3) kerataan  warna  dan  4)  perbedaan  yang  dihasilkan  pada  pencelupan  bahan  mori  primisima menggunakan warna alam ekstrak daun lamtoro ( leucaena leucocephala ) dengan  mordan kapur sirih sirih . Penelitian ini merupakan penelitian Eksperiment. Data yang digunakan adalah data primer  yang bersumber dari 15 orang panelis, kemudian data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan bantuan SPSS  ( Statistikal  Product  and  Service  Solution) versi  16.0  dengan  memakai  rumus  uji friedman  K- related  sample .  Warna  yang  dihasilkan  dengan  teknik Pra-mordanting adalah Golden  Sundance dengan  volume  terang  dan  kerataan  warna  sangat  rata ,  Mordanting  simultan  (meta) adalah Golden Sundance dengan  volume  cukup  terang  dan  kerataan  warna  cukup  rata  dan  dengan  teknik post- Mordanting adalah Golden  rod dengan  volume  kurang  terang  dan  kerataan  warna  sangat  rata.  Hasil analisis data yang diperoleh dari uji Friedman K-relatif sample untuk gelap terang warna (value) data yang  diperoleh  signifikansi  sebesar  0,000  <  0,05  =  Ho  ditolak,  artinya  terdapat  pengaruh  yang signifikan  terhadap  gelap  terang  warna (value) akibat  perbedaan  teknik  mordanting.  Pada  kerataan warna data  yang diperoleh  adalah 0,001 < 0,05 =Ho ditolak. Artinya  bahwa terdapat pengaruh  yang signifikan akibat penggunaan teknik mordanting.
Kata Kunci: mordanting, lamtoro, kapur sirih.

## Abstract
This study aims to describe: 1) the name of color (hue) 2) the darkness of color (value) 3) the uniformity of color and 4) the differences produced in dyeing the material of primisima using natural color leaves extract of lamtoro (leucaena leucocephala) with mordan lime betel betel This research is a Experiment. The  data  used  are  primary  data  sourced  from  15  panelists,  then  the  collected  data  is  processed  and analyzed  with  the  help  of  SPSS  (Statistikal  Product  and  Service  Solution)  version  16.0  using  the  K- related  sample  friedman  test  formula.  The  color  produced  by  the  Pre-mordanting  technique  is  the Golden Sundance  with bright volume and very flat  evenness, Mordanting simultan (meta) is a Golden Sundance with a fairly bright volume and fairly flat evenness  and with post-Mordanting technique is a Golden  rod  with  less  bright  volume  and  the  color  evenness  is  very  flat.  The  results  of  data  analysis obtained from the Friedman K-relative sample for dark colors (value) data obtained significance 0,000 <0.05  =  Ho  rejected,  meaning  that  there  is  a  significant  effect  on  dark  bright  color  (value)  due  to differences in  mordanting techniques. On the color flatness of the data obtained 0.001 <0.05 = Ho is rejected. This means that there is a significant effect due to the use of mordanting techniques.
Keywords: mordanting, lamtoro, betel lim.

## PENDAHULUAN
Penggunaan  zat  warna  mempunyai  kelebihan  dan keuntungan.  Penggunaan  zat  warna  sintetis  memiliki kelemahan yakni limbah pembuatan zat warna sintetis tersebut  dapat  menimbulkan  pencemaran  lingkungan, serta  berakibat  buruk  pada  tubuh  manusia.  Oleh karena  itu,  pemanfaatan  zat  warna  alam  (ZWA)
sebagai  alternatif  untuk  mengurangi  dampak  terhadap penggunaan  zat  warna  sintetis.  Diantaranya  pewarna alam  ini  ramah  bagi  kesehatan,  bebas  zat  kimia, mudah  didapatkan  dan  juga  hemat  biaya,  karena kandungan  komponen  alamiahnya  tidak  mempunyai beban  pencemaran,  mudah  terurai  secara  biologis, proses  pewarnaanya  menghasilkan  limbah  cair  yang
tidak  beracun  dan  bahan  bakunya  mudah  didapatkan dilingkungan sekitar kita.
ZWA  dapat  diperoleh  dari  daun,  diantaranya  daun ketepeng,  daun  jambu,  daun  jati,  daun  indigofera, daun  kepel  daun  pacar  air,  daun  alpukat  daun  orang- aring (Tim Sanggar Batik Barcobe, 2010: 108). Proses penemuan  zat  warna  alam  dari  suatu  tanaman merupakan suatu yang tidak mudah dan membutuhkan waktu  yang  lama.  Salah  satu  tanaman  yang  dapat dijadikan  sebagai  bahan  pewarna  alami  adalah  daun Lamtoro  ( Leucaena  leucocephala  Lam ).    Menurut Jayanegara  (2008:44)  “Daun  lamtoro  ( Leguminosea) sebagai  zat  organik  tidak  jenuh  banyak  mengandung senyawa fenolik dalam  konsentrasi  tinggi,  khususnya tanin  dan  mimosin.  Tanin  dapat  dimanfaatkan  untuk pewarna  yang  dapat  menimbulkan  warna”.  Disini peneliti menggunakan daun yang sudah bewarna hijau tua,  karena  daun  yang  sudah  agak  tua  banyak mengandung  zat  tanin  dibandingkan  daun  bagian pucuk atau atas.
Selain  larutan  ZWA,  pewarna  bahan  tekstil  ini  juga dipengaruhi oleh bahan tekstil yang digunakan. Dalam penelitian  ini,  bahan  tekstil  yang  digunakan  adalah katun primisima. Menurut Hartanto (1980: 10) “Katun primisima  (mori  primisima)  merupakan  salah  satu jenis  kain  yang  berasal  dari  serat  selulosa  atau tumbuh-tumbuhan”.  Hal  ini  dilakukan  karena  kain mori  primisima  merupakan  kain  yang  baik  jika digunakan  untuk  pencelupan,  memiliki  kualitas  yang baik dan tidak ada cacat tenun.
Dalam  pencelupan  ZWA  untuk  memperoleh  hasil yang  lebih  baik  kita  memerlukan  mordan.  Menurut Fitrihana  (2007:  5)  “Mordan  adalah  zat  yang digunakan untuk membantu meningkatkan afinitas zat warna  alam  terhadap  serat,  sehingga  zat  mordan adalah  zat  khusus  yang  digunakan  dalam  pencelupan yang dapat meningkatkan daya ikat zat warna terhadap bahan”.  Teknik  yang  digunakan  adalah  teknik
mordanting Menurut
Fitrihana (2007:137)
“ Mordanting adalah  proses  untuk  meningkatkan  daya tarik  zat  warna  alam  terhadap  bahan  tekstil  serta berguna  untuk  menghasilkan  kerataan  ketajaman warna yang baik” .
Hasil  pencelupan  ekstrak  daun  lamtoro  setelah dicelupkan  pada  mordan  kapur  sirih  menghasilkan warna Golden  Sundance. Berdasarkan  uraian  diatas penulis  sangat  tertarik  melakukan  penelitan  dengan judul  “Perbedaan  Teknik  Mordanting  Terhadap  Hasil Pencelupan  Bahan  Katun  Primissima  Menggunakan
Warna  Alam  Ekstrak  Daun  Lamtoro  ( Leucaena Leucocephala ) Dengan Mordan Kapur Sirih ”.
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mendeskripsikan  :  1) nama  warna  ( hue ),  2)  gelap  terang  warna  ( value), 3) kerataan  warna  4)  perbedaan  yang  dihasilkan  pada pencelupan  bahan  mori  primisima  menggunakan  zat warna  alam  ekstrak  daun  lamtoro  dengan  mordan kapur,  tanpa  mordan,  teknik pra-mordanting,  meta- mordanting, post-mordanting.

## KAJIAN TEORI
Sebelum  digunakan  bahan  tekstil  telah  mengalami bermacam-macam  pengolahan  yang  bertujuan  untuk meningkatan  mutu  bahan  tersebut.  Salah  satu  cara pengolahan  bahan  tekstil  tersebut  adalah  dengan  cara penyempurnaan  (  pencelupan  ).  Menurut  Chatib (1981:  1)  “pencelupan  yaitu  suatu  proses  pemberian warna  pada  bahan  secara  merata  dengan  bermacam- macam  zat  warna  dan  sifat  permanen”.  Dalam  proses pencelupan  terdapat  suatu  proses  penyerapan  zat warna  kedalam  serat  yang  disebut  dengan  reaksi eksotermik  (mengeluarkan  panas)  dan  keseimbangan. Pada  proses  pencelupan  terjadi  tiga  peristiwa  penting yaitu  migrasi,  adsorpsi,  dan  difusi.  Pencelupan  ZWA diperoleh  dari  hasil  ekstraksi  bagian  tumbuhan  yang memiliki  kandungan  pigmen  sebagai  penimbul  warna salah satunya menggunakan daun lamtoro.
Menurut Jayanegara (2008:44) “Daun lamtoro sebagai zat  organik  tidak  jenuh  banyk  mengandung  senyawa fenolik dalam konsentrasi tingggi khususnya tanin dan mimosin  seperti  halnya  daun  lamtoro”. Tanin merupakan  suatu  senyawa polifenol yang  berasal  dari tumbuhan,  berasa  pahit  dan  kelat,  yang  bereaksi dengan  menggumpulkan  protein  atau  berbagai senyawa  organik  lainnya  termasuk  asam  amino  dan alkaloid.
Selain  larutan  zat  warna  alam,  pewarna  bahan  tekstil ini  juga  dipengaruhi  oleh  bahan  tekstil  yang digunakan.  Menururt  Susanto:  1978:  53):  Kain  mori dari  katun  lebih  umum  digunakan  dalam  pembatikan. Berdasarkan  kehalusannya,  kain  mori  dari  katun dibedakan menjadi 4 golongan:
1. Mori  Primissima  adalah  golongan  mori  yang paling  halus.  Dibuat  batik  secara  batik  tulis, jarang dikerjakan secara batik cap.
2. Mori  Prima  adalah  golongan  mori  halus  yang kedua  sesudah  mori  primissima.Mori  golongan prima  dapat  untuk  batik  halus  dan  dapat  pula untuk batik cap.

## Gorga Jurnal Seni Rupa
3. Mori Biru adalah golongan kualitas ketiga setelah primissima  dan  prima.Mori  biru  biasanya  untuk membuat batik kasar dan sedang.
4. Mori  Blaco  adalah  golongan  kain  yang  paling rendah  kualitasnya.  Mori  blaco  disebut  pula golongan  mori  merah  atau  kain grey karena biasanya  dijual  dipasaran  dalam  keadaan grey atau belum diputihkan.
Kain  mori    merupakan  kain  yang  berasal  dari  serat alam  yaitu  kapas  dan  kain  tersebut  merupankan  jenis kain  mori  dengan  kualitas  tinggi  dibandingakan dengan  kedua  jenis  kain  mori  lainnya.  Dalam pencelupan ZWA, untuk memperoleh hasil yang lebih baik  kita  memerlukan  zat  pembantu  yaitu  mordan. Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  nilai  warna. Mordan yang digunakan adalah kapur sirih.
Menurut  Budiyono,  (2008:  72)  “Kapur  akan menghasilkan  warna  menengah  atau  kecoklatan  pada pewarnaan  alam”.  Sifat  kapur  sirih  yang  dapat mengikat  asam  amino  yang  terkandung  pada  daun lamtoro  sehingga  dapat  menghasilkan  warna  yang baik.
Pada pencelupan ZWA untuk mendapatkan hasil yang sempurna  selain  mordan  dan  bahan  yang  digunakan teknik  pemberian  mordan  atau  disebut  teknik mordanting juga berpengaruh terhadap hasil pencelupan berupa warna dan gelap terang warna. Menurut  Fitrihana  (2007:137)  “ Mordanting adalah proses untuk meningkatkan daya tarik zat warna alam terhadap bahan tekstil serta berguna untuk menghasilkan  kerataan  ketajaman  warna  yang  baik. Menurut Djufri dan Elsa (2015:7) “ Mordanting dapat dilakukan  dengan  tiga  cara  1.  cara Mordanting pendahuluan  ( Pra-Mordanting), 2.  cara Mordanting simultan ( meta-chrom, mono-chom) , 3. cara Mordanting akhir ( post-chrom)”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian experimen. Menurut  Sugiyono  (2010:72)  “Penelitian  eksperimen adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk mencari  perbedaan  perlakuan  tertentu  terhadap  yang lain  dalam  kondisi  yang  terkendalikan”.  Objek penelitian  adalah mordanting dengan  mordan  kapur sirih  pada  bahan  mori  primisima.  Yang  dicelup dengan  warna  alam  daun  lamtoro  ( Leucaena leucocephala) , secara pra mordanting, meta- mordanting (simultan), dan post-mordanting. Menggunakan  vlot  1:10 untuk  mengetahui  warna ( hue) gelap  terang  warna  ( value), dan  kerataan  warna
menggunakan  zat  warna  alam,  peralatan,  serta  suhu yang sama.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  yaitu  hasil ekperimen  yang  dijawab  oleh  panelis  dari  kuisioner yang  disebarkan.  Jumlah  15  orang  panelis,  yaitu  3 orang  dosen  Fakultas  Pariwisata  Dan  Perhotelan sebagai  orang  yang  memahami  warna  dan  tekstil,  12 orang  mahasiswa  PKK  sebagai  panel  terlatih  yang telah  lulus  mata  kuliah  pengetahuan  tekstil  dan analisis tekstil.
Penelitian  menggunakan  jenis  data  primer.  Data yang terkumpul  dan  diolah  dengan  SPSS  ( Statistikal Product  and  Service  Solution) ,  bertujuan  untuk melihat  pengaruh  yang  dihasilkan  pada  pencelupan bahan  mori  primisima  menggunakan  estrak  daun lamtoro dengan mordan kapur sirih teknik mordanting menggunakan Rumus uji friedman K-related sample.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.Hasil
Uji  ini  dilakukan  jika  asumsi-asumsi  dalam  statistic parametris  tidak  terpenuhi  atau  karena  sampel  yang terlalu  sedikit.  Pengujian  ini  dilakukan  melalui aplikasi  SPSS (Statistical  Product  and  Service Solution) versi 16.0. Data penelitian terhadap 15 orang panelis,  diperoleh  nilai  maen  sebagai  berikut:  tanpa mordan  mendapat  rata-rata  1,26,  dengan  teknik pra- mordanting nilai  rata-ratanya  adalah  2,26,  dengan teknik simultan  (meta)-mordanting memperoleh  nilai rata-rata  2,26,  sedangkan  nilai  rata-rata post- mordanting adalah 2,40.
Tabel 1. Hasil Uji Friedman K-Related Sample Gelap Terang Warna (Value) Pencelupan Bahan Katun Primissima Menggunkan Ekstrak Daun Lamtoro ( Leucaena Leucocephala ) Menggunakan Teknik Mordanting.
Test Statistics a N 15 Chi-Square 17.898 Df 3 Asymp. Sig. .000 a. Friedman Test
Pada  tabel  1  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  uji Friedman  K-Related  Sample gelap  terang  warna (value) diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  atau  0,000    < 0,05.  Artinya  terdapat  pengaruh  penggunaan  teknik mordanting  terhadap  gelap  terang  warna  dalam
205

## Gorga Jurnal Seni Rupa
Volume 08 Nomor 01 Januari-Juni 2019 p-ISSN: 2301-5942 | e-ISSN: 2580-2380
pencelupan  bahan  katun  primissima  menggunakan ekstrak daun lamtoro ( Leucaena Leucocephala ).
Dari  data  penelitian  terdapat  15  orang  panelis, diperoleh  nilai  maen  sebagai  berikut:  tanpa  mordan rata-rata  1,66,  dengan  teknik pra-mordnating 1,86, dengan  teknik simultan-mordanting rata-ratanya adalah  2,26,  sedangkan  rata-rata  untuk  teknik post- mordanting adalah 1,06.
Tabel 2. Hasil Uji Friedman K-Related Sample Gelap Terang Warna (Value) Pencelupan Bahan Katun Primissima Menggunkan Ekstrak Daun Lamtoro ( Leucaena Leucocephala ) Tanpa Mordan dan Menggunakan Teknik Pra, Simultan (Meta)- Dan Post- Mordanting
Test Statistics a N 15 Chi- Square 16.348 df 3 Asymp. Sig. .001 a. Friedman Test
Pada  tabel  2  di  atas  dapat  dijelaskan  bahwa  uji Friedman  K-Related  Sample kerataan  warna  pada pencelupan  bahan  katun  primissima  menggunakan ekstrak daun  lamtoro  ( Leucaena  Leucocephala ) tanpa mordan, pra-mordanting, simultan (meta)-mordanting dan post-mordanting diperoleh  nilai  signifikansi sebesar  0,001  yang  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi 0,05  atau  0,001  <  0,05.  Artinya  terdapat  perbedaan yang  signifikan  dengan  teknik  mordanting  pada pencelupan  bahan  katun  primissima  menggunakan ekstrak  daun  lamtoro  ( Leucaena  Leucocephala ) terhadap kerataan warna.

## 2.Pembahasan
Warna  yang  dihasilkan  dalam  proses  pencelupan dilihat  menggunakan  aplikasi Colorblind  Assistand pada pencelupan bahan katun primissima menggunakan  ekstrak  daun  lamtoro  ( Leucaena Leucocephala )  tanpa    mordan  menghasilkan  nama warna  adalah Wheat  light  Brown kode  warna #F3D7A8  memiliki  nilai  R  ( Red )  243  G ( Green ) 215 dan B ( Blue ) 168.
Teknik pra-mordanting menghasilkan  nama  warna (hue) Golden  Sundance kode  warna  #D2964E memiliki  nilai  R  ( Red )  210  G  ( Green )  150  dan  B ( Blue )  078.  Selanjutnya  teknik simultan  (meta)  - mordanting menghasilkan  nama  warna (hue) adalah Golden  Sundance kode  warna  #D69D58  memiliki nilai  R  ( Red )  214  G  ( Green )  157  dan  B  ( Blue )  088.
Sedangkan  teknik post-mordanting menghasilkan nama warna (hue) Golden rod kode warna  #DF9F43 memiliki  nilai  R  ( Red )  223  G  ( Green )  159  dan  B ( Blue ) 067.
Pada  pencelupan  warna  ekstrak  daun  lamtoro ( Leucaena  Leucocephala )  terhadap  bahan  katun primisima  menggunakan  teknik mordanting gelap terang warnanya bertingkat, tanpa mordan memperoleh  warna  yang  sangat  terang, pra- mordanting memperoleh  warna  terang, simultan (meta)-mordanting memperoleh  warna  cukup  terang, sedangkan post-mordanting memperoleh  warna  yang kurang terang atau gelap. Dalam penelitian ini ekstrak daun  lamtoro  teknik post-mordanting mengalami penyerapan  lebih  sempurna  karena  menghasilkan warna yang gelap atau lebih kental.
Berdasarkan  hasil  pencelupan  bahan  katun  primisima menggunakan  ekstrak  daun  lamtoro  ( Leucaena Leucocephala ) tanpa  menggunkan  mordan  66,67% panelis menyatakan sangat rata,  teknik pra- mordanting 60,00%  panelis  menyatakan  sangat  rata, teknik simultan  (meta)-mordanting 53,33%  panelis menyatakan  cukup  rata  dan  teknik post-mordanting 93,33%  panelis  menyatakan  sangat  rata.  Artinya perbedaan  kerataan  warna  tanpa  mordan, pra- mordanting,  simultan  (meta)-mordanting dan post- mordanting menghasilkan  kerataan  warna  kategori sangat rata.
Berdasarkan analisis yang diperoleh dari uji Friedman K-relatif sample untuk gelap terang warna (value) data yang  diperoleh  signifikansi  sebesar  0,000  yang  lebih kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05  atau  0,000  <  0,05  = Ho ditolak. Dari penjelasn tersebut dapat disimpulkan bahwa  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  terhadap gelap terang warna (value) akibat pengaruh menggunakan  teknik  mordanting  pada  pencelpan bahan  katun  primisima  dengan  ekstrak  daun  lamtoro ( Leucaena Leucocephala ) .
Analisis  yang  diperoleh  dari  uji Friedman  K-relatif sample untuk  kerataan  warna  data  yang  diperoleh adalah  0,001  yang  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi 0,05  atau  0,001  <  0,05  =Ho  ditolak.  Artinya  bahwa terdapat  pengaruh  yang  signifikan  akibat  penggunaan teknik  mordanting  terhadap  kerataan  warna  terhadap pencelupan  bahan  katun  primisima  menggunakan ekstrak daun lamtoro ( Leucaena Leucocephala ) .

## Gorga Jurnal Seni Rupa

## KESIMPULAN DAN SARAN

## 1.Kesimpulan
Nama warna pada pencelupan  bahan katun primisima dengan ekstrak daun lamtoro ( Leucaena Leucocephala ) tanpa menggunakan mordan menghasilkan  warna Wheat  light  Brown kode  warna #F3D7A8, teknik pra-mordanting maka menghasilkan nama warna Golden Sundance kode warna #D2964E , meta-mordanting menghasilkan  nama  warna Golden Sundance kode  warna  #D69D58  dan  teknik post- mordanting menghasilkan  nama  warna (hue) Golden rod kode warna #DF9F43.
Berdasarkan  hasil  pencelupan  bahan  katun  primisima menggunakan  ekstrak  daun  lamtoro  ( Leucaena Leucocephala ) tanpa menggunkan mordan kapur sirih 80%  panelis  menyatakan  sangat  terang,  teknik pra- mordanting 53,33% panelis menyatakan terang, teknik meta-mordanting 60%  panelis  menyatakan  cukup terang,  dan  dengan  teknik post-mordanting 53,33% panelis menyatakan kurang terang.
Berdasarkan  hasil  pencelupan  bahan  katun  primisima menggunakan  ekstrak  daun  lamtoro  ( Leucaena Leucocephala )  tanpa  menggunakan  mordan  66,67% panelis  menyatakan  warna  sangat  rata,  teknik pra- mordanting 60%  panelis  menyatakan  sangat  rata, teknik meta-mordanting 53,33%  panelis  menyatakan cukup  rata,  dan    dengan  teknik post-mordanting 93,33% panelis menyatakan sangat rata.
Berdasarkan analisis yang diperoleh dari uji Friedman K-relatif sample untuk gelap terang warna (value) data yang diperoleh adalah 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi  0,05  atau  0,000  <  0,05  yang  artinya  Ho ditolak.  Dari  penjelasan  diatas  dapat  diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap gelap terang warna (value) pencelupan bahan katun  primisima  menggunakan  ekstrak  daun  lamtoro ( Leucaena  Leucocephala )  dengan  mordan  kapur  sirih pada  teknik pra-mordanting,  simultan  (meta)- mordanting dan post-mordanting.
Analisis  yang  diperoleh  dari  uji Friedman  K-relatif sample untuk  kerataan  warna  data  yang  diperoleh adalah  0,001  lebih  besar  kecil  dari  taraf  signifikansi 0,05  atau  0,001  <  0,05  yang  artinya  Ho  ditolak.  Dari penjelasan  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa terdapat  perbedaan  yang  signifkan  dari  penggunaan teknik pra-mordanting,  simultan  (meta)-mordanting dan post-mordanting terhadap  kerataan  warna  dalam pencelupan  bahan  katun  primisima  menggunakan ekstrak  daun  lamtoro  ( Leucaena  Leucocephala ) dengan mordan kapur sirih.
2.Saran Bagi mahasiswa tata busana sebagai bahan memperluas  pengetahuan  dan  wawasan  mengenai ilmu  tekstil  tentang  pencelupan  menggunakan  zat warna  alam  khususnya  daun  Lamtoro  ( Leucaena Leucocephala ).
Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Kesejahteraan Keluarga (Tata  Busana)  agar  dapat  melakukan  penelitian  lebih lanjut  tentang  eksperimen  pewarnaan  ekstrak  zat warna  alam  karena  masih  banyak  sumber  daya  alam yang dapat menghasilkan warna-warna yang berbeda.
Bagi  masyarakat  dapat  memanfaatkan  daun  lamtoro ( Leucaena  Leucocephala )  sebagai  pewarna  tekstil yang  ramah  lingkungan  sebagai  pengganti  zat  warna sintetis.

## DAFTAR RUJUKAN
Budiyono.  (2008).  “ Kriya  Tekstil  Jilid  1” .  Jakarta: Direktorat  Pembinaan  Sekolah  Menengah Kejuruan.
Chatib,  Winarni.  (1981).  “ Teori  Penyempurnaan Tekstil” . Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah.
Elsa. (2015). Perbedaan Teknik Mordanting Terhadap Hasil  Pencelupan  Zat  Warna  Alam  Ekstrak Daun  Keladi  Hias  (Philodendron)  Dengan Mordan  Air  Tapai  Pada  Bahan  Sutera . Padang: Jurnal Jurusan IKK Fakultas
Pariwisata Dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Fitrihana,  Noor.  (2007). “Jurnal  Sekilas  Tentang Warna Alam Untuk Tekstil “ . www.batikjogya.  Wordpress.com  diakses  26 januari 2019.
Hartanto, Sugiarto. (1980). Teknologi Tekstil. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Jayanegara.  (2008). “Penentuan  Aktivitas  Biologis
Tannin  Beberapa  Hijauan  Secara  In  Vitro
Menggunakan  ‘  Hohenheim  Gas  Test’
Dengan Polietilen Glikol Sebagai Determinan” . Med. Pet.31:44-52.
Susanto  S.K,  Sewan.  (1978). Seni  Kerajinan  Batik Indonesia. Yogyakarta: Balai Penelitian dan Kerajinan  Pendidikan  Industri,  Departemen Perindustrian.
Sugiyono.  (2010). “Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R & D” . Bandung: Alfabeta. Tim Sanggar Batik Barcode. (2010). “Batik” . Jakarta: Niaga Swadaya.